( 176 ) 



mtre de diamtre, et prsentent des indices d'un clivage quadruple octa- 

 drique. 



Cette espce minrale a les caractres suivants. 



Elle est compose d'antimoine oxyd pur contenant : 



Antimoine 84 , 32 



Oxygne i5,68 



Sa forme est l'octadre rgulier, les faces des cristaux volumineux sont 

 ordinairement trs-gauches, mais on a trouv sur huit cristaux diffrents, 

 choisis et trs-petits, les angles de l'octadre rgulier, sans que les carts 

 aient jamais dpass 1 1 minutes. 



Quatre clivages difficiles, gaux, conduisent l'octadre rgulier; 

 La densit varie de 5,22 5,3o; elle parait notablement plus faible que 

 celle de l'antimoine oxyd prismatique, gale, selon Mohs, 5,56. 



L'antimoine oxyd octadrique est fusible et volatil dans un tube fer- 

 m. On distingue sous le microscope, dans la masse fondue et refroidie, de 

 longues aiguilles lamelleuses et de petits octadres. 



Le chalumeau le rduit facilement sur le charbon avec dgagement de 

 vapeurs paisses qui se dposent en aurole blanche; la matire est ainsi 

 compltement volatile sans rsidu. Il est insoluble dans l'acide azotique, so- 

 luble dans l'acide chlorhydrique concentr. 



Les cristaux sont peu aigres, rays facilement par la chaux carbonate, 

 avec raclure blanche; leur cassure est ingale, souvent lamelleuse, leur clat 

 trs-vif, rsineux et adamantin. Ils sont incolores, transparents ou translu- 

 cides, fortement rfringents, sans action rgulire sur la lumire pola- 

 rise. 



Les masses imparfaitement cristallises ressemblent beaucoup au plomb 

 carbonate; elles ont une cassure saccharode, passant la cassure grenue et 

 compacte; des zones ou des nodxiles d'un blanc pur sont parfaitement 

 compactes, grains indiscernables sous la plus forte loupe; leur cassure 

 est unie et mate, leur densit gale 5,23; quelques parties saccharodes et 

 presque toutes les parties grenues sont gristres. 



M. Rivot a analys, au bureau d'essais de l'cole des Mines, l'anti- 

 moine oxyd octadrique. Il a trouv les cristaux et la varit blanche par- 

 faitement compacte composs d'oxyde absolument par. Son poids diminue 

 de 1 6 pour 1 00 quand on le rduit par l'hydrogne, et augmente de 5 p. 1 00 

 quand on le traite par l'acide azotique. Cet oxyde est d'ailleurs exempt 

 d'arsenic, ou n'en renferme que des traces. 



